592 



Vom chemischen Standpunkt aus könnte das Mineral ein Barytandesin 

 genannt werden, mit dem Andesin stimmt es jedoch nicht im Winkel der 

 Spaltflächen und nicht völlig in den optischen Eigenschaften, die beim An- 

 desin genau denen der meisten Oligoklase entsprechen. 



Die optische Untersuchung richtete sich nach einigen Vorversuchen 

 darauf, Platten zur ersten und zweiten Mittellinie senkrecht zu erhalten. 



Wenn man den Schliff so führt, dass die neue Fläche durch die scharfe 

 Kante oP (001) : ocPöb (010) geht und mit oP (001) einen Winkel von 

 91° 30' macht (gewisse Oligoklase vom Sauerstoffverhältniss 1:3:8 zeigen 

 ein entsprechendes Verhalten), so ist derselbe auf der Ebene der optischen 

 Axen und auf der zweiten positiven Mittellinie annähernd senkrecht. Ver- 

 fasser fand: 



Rechte Hyperbel zur Plattennormale 51° 58' — 52° 46' 

 Linke „ „ „ 49° 30' — 47° 48' 



2H = 101° 28' — 100° 34'. 

 In der diagonalen Stellung der Platte zeigt sich eine deutliche ge- 

 neigte Dispersion und eine Dispersion der Axen mit p < v. 



In der normalen Stellung der Platte treten zu der starken geneigten 

 Dispersion Spuren einer gekreuzten hinzu. (Die gewöhnlichen Oligoklase 

 zeigen um die positive Mittellinie eine starke gekreuzte, combinirt mit 

 schwacher geneigter Dispersion und p < v.) 



Um senkrecht zur negativen Mittellinie zu schleifen, muss die Fläche 

 nahezu senkrecht zu ocPöc (010) und unter 87° geneigt zu oP (001) sein. 

 Der Verfasser beobachtete: 



Rechte Hyperbel zur Plattennormale = 44° 17' 



Linke „ „ „ — 47° 45' 



2H a = 92° 2'. 



Die untersuchte Platte war nicht ganz senkrecht zur Mittellinie, aber 

 fast normal zur Ebene der optischen Axen. Man beobachtet um diese 

 Mittellinie eine starke geneigte Dispersion, combinirt mit einer schwachen 

 horizontalen und findet p > v. (Die Oligoklase zeigen unter diesen Um- 

 ständen auch p > v, aber deutliche horizontale Dispersion, combinirt mit 

 einer schwachen geneigten.) 



In dünnen, nach der Basis geschliffenen Lamellen gibt sich, ähnlich 

 wie beim Labradorit, eine Abweichung der Hauptauslöschungsrichtung des 

 Lichts von 5° mit der Kante oP (001) : ooPbb (010) zu erkennen auf 

 ooPöb (010) beträgt mit derselben Kante die Schiefe 7° 30'. (Alle Oligo- 

 klase, die DesCloizeaux bis jetzt untersuchte, zeigen ersteren Winkel 

 nur von 0° — 2° 30' schwankend.) 



Man sieht hieraus, dass dieser Feldspath ganz besondere optische 

 Eigenschaften hat, die keinem der bis jetzt bekannten Feldspathe völlig 

 entsprechen. C. Klein. 



